170 ACADEMIE DES SCIENCES. 



On constate en outre une perte de poids qui est due à une volalilisalion 

 de l'aluminium. Cette volatilisation est suivie d'effets qui varient avec les 

 conditions de l'expérience. 



Le dispositif que j'ai employé comprend un tulse de porcelaine de Berlin de 2<^"' de 

 diamètre et de o">,8o de longueur, chauiré électriquement; ce tube est relié à la 

 trompe à mercure d'Ogier, les deu\ extrémités du tube s'engageant dans des tubes en 

 verre garnis d'anhydride pliospliorique; l'une de ces extrémités comprend un tube de 

 Pliicker. Les températures sont mesurées, au fur et à mesure des expériences, au 

 pyromètre Le Ghatelier. 



Lorsque, avec ce dispositif, on cliaulTe de l'aluraiiiium en morceaux ou en poudre 

 vers 1 100° dans des nacelles en porcelaine pendant 2 heures environ, on constate qu'au 

 cours de la volatilisation la nacelle est devenue brun foncé avec de beaux reflets iri- 

 sés ('). Avec un chauffage plus prolongé, on remarque que le métal a attaqué les na- 

 celles au fond desquelles adhèrent des amas d'un produit cristallisé en longues aiguilles 

 que l'analyse démontre être formé par un alliage d'aluminium et de silicium. J'ar 

 attaque dans l'acide chlorhydrique, le silicium est isolé en paillettes noires cristalli- 

 sées; selon la durée du chauffage, on obtient des siliciures diftérents. J'ai trouvé ainsi 

 un siliciure dont la formule serait AI- Si. 



Dans le but d'éviter l'attaque de la nacelle et la présence du silicium, j'ai poursuivi 

 l'étude de la volatilisation de l'aluminium dans des nacelles en graphite ne renfer- 

 mant guère plus de i pour 100 de cendres. On constate, dans ces conditions, que les 

 jiacelles absorbent une partie notable des vapeurs de l'aluminium, l'autre se perd 

 dans l'enceinte chaude, le reste est aggloméré en globules recouverts d'un enduit 

 jaune soluble dans l'acide chlorhydrique. 



J'ai étudié systématiquement la volatilisation de l'aluminium; les résul- 

 tats peuvent se résumer dans le Tableau ci-après : 



Durée Poiils 



Tempe- du de la 



ratures. ciliaufTaae. matière. 



770 

 8.5o 



9.50 



I 100 



,0IC 

 ,OIÎ 



1 ,01'; 

 1 ,01: 



Expérience 1. 



Gain Pei-Le 



Inerte de la nacelle lotale 

 totale. seule. pour 100. 



G , 0000 O , 0000 

 o.ooSo 0.0000 



0,0000 0,0020 



0,0720 0,0870 



Observations. 



Métal en morceaux allongés 



Id. 

 Aux trois quarts fondu en 



globules brillants 

 Globules 

 Globules 



(') L'emploi des vapeurs d'aluminium me semble susceptible d'une application en 

 céramique. 



